La Gaceta industrial (1883-09-10 00:00:00), página 4

pietario y del director y de todas las personas inteligentes que han tenido ocasión de examinarlos, y así el ladillo prensado, como el horno, la teja plana y el baldosín han dejado satisfechos á los consumidores más exigentes, que se han apresurado á hacer numerosos pedidos, pues la fábrica está ya en disposición de servir cuantos se le hagan desde ahora. Un elegante catálogo ilustrado que tenemos á la vista, y que la fábrica remite á todo el que lo solicita, contiene los dibujos, peso y precio de los diversos objetos que en ella se producen.

Mucho nos complace poder registrar en nuestras columnas el establecimiento de nuevas industrias en el país, y es mayor todavía nuestra satisfacción cuando se trata de fábricas tan importantes como la montada por el Sr. Silió, á la que deseamos toda la prosperidad que merece y que le auguramos desde luego, pues reúne todos los elementos necesarios para la buena marcha y desarrollo floreciente de una industria, lo que por desgracia no es muy frecuente en las que se establecen en España.

Reciba nuestros sinceros placeres el Sr. Silió, que enviamos igualmente al director Sr. Sensaud, y cuenten con nuestra humilde cooperación en todo lo que pueda serle de alguna utilidad.

A.

ENSAYOS DE MINERALES
CON LOS HORNILLOS Y MATERIAL MORGAN.

Nuestros lectores tienen ya noticia del excelente material en hornos y crisoles que fabrica The Morgan Crucible Company, así como del horno Fletcher, que dimos á conocer hace ya tiempo; y creemos de utilidad práctica la reproducción de unas Observaciones sobre ensayos de minerales, que ha publicado en una revista extranjera la misma persona que ha hecho los ensayos sirviéndose del material de la citada Compañía.

Extracto de «The European Mail.»

Vamos á proporcionar á nuestros lectores algunos datos útiles acerca del modo de ensayar el oro, la plata, el plomo y el cobre, pero limitándonos únicamente á la «vía seca» o por el fuego, cuyo método nos dará los resultados obtenibles por el hornillo, sin ocuparnos para nada de los métodos por la «vía humeda.» Principiaremos con una enumeración de los aparatos necesarios para ensayar, á saber: hornillo (figura 4), á propósito para el ensayo de los minerales auríferos y argentíferos y sus residuos, minerales de cobre y plomo, por medio de la fundición, empleando crisoles.

El combustible podrá ser coke ó carbón vegetal. El hornillo de mula (figura 2), conteniendo una mula en que se colocan los platillos de calcinar, escorificadores y copelas, es á propósito para el ensayo de minerales auríferos y argentíferos, residuos y aleaciones, por medio de la escorificación y copelación, y para la calcinación de minerales de sulfuro y arseniuro de cobre, así como los residuos carbonáceos, antes de su ensayo por la fundición; atizadores y bandejas para las copelas; tenazas de hornillo llenador de crisoles, moldes para vertir el metal fundido, etc.

Hacen falta dos balanzas, una para pesar los fundentes, mineral, y botones de cobre y plomo, graduada para pesar hasta \( \frac{1}{10} \) de un grano, y otra para pesar los ensayos de oro y plata, graduada para pesar hasta \( \frac{1}{1000} \) de grano, fundentes, etc.; litargirio, todo lo puro posible; pero como siempre contiene alguna ley de plata, debe ensayarse antes de usarlo. Para hacer esto, se mezclan 800 granos de litargirio con 25 granos de carbón en polvo, y se calientan casi al rojo, en un crisol de barro por espacio de diez minutos; el plomo así reducido se copela, pesándose el botón de plata obtenida. La cantidad de plata contenida en el litargirio usado en cada ensayo podrá así calcularse, y debe rebajarse de la cantidad de plata que da el mineral que se ensaye: si se use plomo metálico ó granulado ó en plancha, debe igualmente ensayarse como se acaba de indicar. Necesitanse, también, carbonato de soda en polvo; borax en polvo, completamente seco; carbón en polvo muy fino; nitrito de sodio en polvo; argol ó crema-tártaro (siendo la clase roja mejor para el caso que el blanco); espato-fluor, que no debe contener nada de galena; hierro en fleje, en clavos, ó cualquier hierro forjado.

Antes de ensayar es preciso reducir la muestra de mineral á polvo fino, machacando con un martillo el mineral grueso, y luego moléndolo en un almirez hasta que pase por un tamiz de 80 agujeros ó perforaciones por pulgada para cuanto á minerales de oro y plata, y de 40 agujeros para el plomo y cobre. Todas las partículas, que son en su mayor parte metálicas, que queden en el tamiz, deben recogerse con cuidado, pesar y ensayarse separadamente, añadiéndose su valor á la cantidad obtenida de la muestra. La muestra debe ser bien mezclada y pasada por el tamiz encima de cuatro bandejas, reduciéndose á tamaño conveniente para ser ensayada. De cada muestra deben hacerse los ensayos por duplicado; y los minerales muy antimoniales, sulfurosos y arseniosos, deben de ser calcinados para despojarles de sus impurezas. Para efectuar esto, la muestra se extiende en un platillo de calcinar, y se calienta en la mula, atizando constante mente hasta que hayan desaparecido todos los vapores; pero debe tenerse cuidado de que no se funda, sino que se calcine solamente. Antiguamente se usaban platillos de hierro para calcinar, pero hoy lo más aprobado es el platillo de barro Battersea.

Para ensayar los minerales plomizos que contengan oro y plata, se recomienda el método siguiente: el mineral se mezcla bien con los fundentes—carbonato de soda y «argol» (crema-tártaro)—añadiéndose hierro si el mineral fuere un sulfuro, colocándose en un crisol de barro, y se mete en el hornillo para fundirse á una temperatura lenta durante los primeros veinte minutos, concluyendo con cinco minutos de calor rojo intenso. Luego se saca el crisol y se vierte el contenido en un molde, dejándolo enfriar; se rompe y se quita la escoria cogiéndose el botón de plomo, que se limpia á los golpes de un martillo en un pequeño yunque, y se pesa juntamente con cualquiera partícula metálica que se encontrase en la escoria; se copela luego, á no ser que, á causa de su estado quebradizo—denotando la presencia de antimonio u otra impureza,—necesitase escorificación; la escoria se limpia y se vuelve á fundir, para obtener cualquier residuo de oro ó plata que en ella quedase; para este objeto se mezcla la escoria reducida á polvo con 300 á 500 granos de litargirio, de 45 á 20 granos de carbón en polvo, y de 30 á 50 granos de bicarbonato de soda, y se funde durante veinte minutos en el crisol empleado para la fundición anterior; si la masa fundida resultase espesa ó pastosa, debe añadirsele borax ó bicarbonato de soda: el botón se saca, como antes hemos señalado, y se copela juntamente con el primer botón obtenido.

Para los ensayos por medio de la fundición de minerales de oro y plata, que no sean los de plomo aurífero o argentífero, se usan las proporciones siguientes: mineral, 100 á 500